موضوع مقاله: پلی آمید-ایمید | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # پلی آمید-ایمید | مقدمه: پلی آمید-ایمیدها یا ترموست یا ترموپلاستیک و پلیمرهای آمورف هستند که خواص مکانیکی، حرارتی و شیمیایی استثنایی دارند. | ## بخش 1: پلی آمید-ایمید | پلی آمید-ایمیدها به‌طور گسترده به عنوان پوشش سیم در ساخت سیم آهنربا استفاده می‌شود. پلی آمید-ایمیدها ترکیبی از خواص پلی آمیدها را نشان می‌دهند، مانند استحکام بالا، پردازش پذیری مذاب، قابلیت حرارت فوق‌العاده بالا و مقاومت شیمیایی گسترده. پلیمرهای پلی آمید-ایمید را می‌توان به انواع مختلفی از قطعات و شمش‌های قالب‌گیری تزریقی یا فشرده گرفته تا پوشش‌ها، فیلم‌ها، الیاف و چسب‌ها پردازش کرد. روش‌های تجاری رایج در حال حاضر برای سنتز پلی آمید-ایمیدها مسیر کلرید اسید و مسیر ایزوسیانات است. عملکرد اسید کلرید با آمین آروماتیک واکنش می‌دهد تا پیوند آمید و اسید هیدروکلریک (HCl) را به عنوان یک محصول جانبی ایجاد کند. در تهیه تجاری پلی آمیدیمیدها، پلیمریزاسیون در یک حلال دوقطبی و آپروتیک مانند N - متیل پیرولیدون (NMP)، دی متیل استامید (DMAC)، دی متیل فرمامید (DMF) یا دی متیل سولفوکسید (DMSO) در دمای بین ۲۰ تا ۶۰ انجام می‌شود. درجه سانتی گراد محصول جانبی HCl باید در محل خنثی شود یا با شستن آن از پلیمر رسوب شده حذف شود. عملیات حرارتی بیشتر پلیمر پلی آمیدیمید، وزن مولکولی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که گروه‌های اسید آمیک با تکامل آب، ایمیدها را تشکیل دهند. مسیر دی ایزوسیانات این مسیر اولیه برای پلی آمید-ایمیدها است که به عنوان مینای سیم استفاده می‌شود. یک دی ایزوسیانات، اغلب ۴٬۴'-متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات (MDI)، با انیدرید تری ملیتیک (TMA) واکنش نشان می‌دهد. محصولی که در پایان این فرایند به دست می‌آید یک محلول پلیمری با وزن مولکولی بالا و کاملاً imidized بدون محصولات جانبی تراکم است، زیرا محصول جانبی گاز دی‌اکسید کربن به راحتی حذف می‌شود. ویسکوزیته محلول توسط استوکیومتری، معرف‌های تک عاملی و جامدات پلیمری کنترل می‌شود. سطح جامدات پلیمری معمولی ۳۵–۴۵٪ است و ممکن است توسط تأمین کننده یا کاربر با رقیق کننده‌ها رقیق شود. | ## بخش 2: پلی آمید-ایمید | روش ساخت پلی آمید-ایمیدها به‌طور تجاری برای پوشش‌ها و محصولات قالب‌گیری استفاده می‌شوند. پوشش‌ها محصولی که عمدتاً برای پوشش‌ها استفاده می‌شود، به صورت پودری فروخته می‌شود و تقریباً ۵۰٪ یمیدیزه می‌شود. رقیق‌کننده‌ها و سایر افزودنی‌ها را می‌توان اضافه کرد تا ویسکوزیته مناسب را برای اعمال روی هادی مسی یا آلومینیومی فراهم کند. اعمال معمولاً با کشیدن هادی از طریق حمام مینا و سپس از طریق قالب برای کنترل ضخامت پوشش انجام می‌شود. سیم معمولاً چندین بار از طریق فرایند عبور داده می‌شود تا به ضخامت پوشش مورد نظر برسد. مینای دندان PAI از نظر حرارتی بسیار پایدار است و همچنین در برابر سایش و مواد شیمیایی مقاوم است. PAI اغلب روی مینای سیم پلی استر برای دستیابی به درجه حرارت بالاتر استفاده می‌شود. PAI همچنین در پوشش‌های تزئینی و مقاوم در برابر خوردگی برای مصارف صنعتی، اغلب همراه با فلوروپلیمرها استفاده می‌شود. در حالی که می‌توان از حلال‌ها استفاده کرد، برخی از سیستم‌های انتقال آب استفاده می‌شوند. محصولات قالب‌گیری یا ماشین کاری شده پلی آمید-ایمیدهای مورد استفاده برای محصولات قالب‌گیری شده نیز بر پایه دی آمین‌های معطر و کلرید اسید تری‌ملیتیک هستند، اما دیامین‌ها با آنهایی که در محصولات مورد استفاده برای پوشش‌ها استفاده می‌شوند متفاوت هستند و پلیمر به‌طور کامل قبل از ترکیب و گلوله‌سازی imidized می‌شود. رزین‌های قالب‌گیری تزریقی شامل رزین‌های تقویت‌نشده، تقویت‌شده با الیاف شیشه، تقویت‌شده با الیاف کربن و درجه‌های مقاوم در برابر سایش هستند. این رزین‌ها با وزن مولکولی نسبتاً پایین فروخته می‌شوند، بنابراین می‌توان آنها را با اکستروژن یا قالب‌گیری تزریقی ذوب کرد. سپس محصولات قالب‌گیری شده به مدت چند روز در دمای تا ۲۶۰ درجه حرارت می‌شوند درجه سانتیگراد (۵۰۰ درجه فارنهایت). | ## بخش 3: پلی آمید-ایمید | در طول این درمان، که معمولاً به پس‌کور گفته می‌شود، وزن مولکولی از طریق گسترش زنجیره افزایش می‌یابد و پلیمر بسیار قوی‌تر و از نظر شیمیایی مقاوم‌تر می‌شود. قبل از پردازش رزین، خشک کردن لازم است تا از قطعات شکننده، کف کردن و سایر مشکلات قالب‌گیری جلوگیری شود. رزین باید تا رطوبت ۵۰۰ خشک شود ppm یا کمتر خشک کن خشک کن که قادر به حفظ نقطه شبنم ۴۰- است درجه فارنهایت (-۴۰ درجه سانتی گراد) توصیه می‌شود. اگر خشک کردن در تابه یا سینی انجام می‌شود، رزین را در لایه‌های حداکثر ۲ تا ۳ قرار دهید اینچ (۵ تا ۸ سانتی‌متر) در سینی‌های خشک کن. به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲۵۰ خشک کنید درجه فارنهایت یا ۱۶ ساعت در ۳۰۰ درجه فارنهایت یا ۸ ساعت در ۳۵۰ درجه فارنهایت اگر در دمای ۳۵۰ خشک شود درجه فارنهایت (۱۷۷ درجه سانتیگراد)، زمان خشک شدن را به ۱۶ ساعت محدود کنید. به‌طور کلی، پرس‌های قالب‌گیری تزریقی پیستونی مدرن با کنترل‌های ریزپردازنده با قابلیت کنترل حلقه بسته برای قالب‌گیری PAI توصیه می‌شوند. دمای قالب شروع به شرح زیر است: ناحیهدما (درجه فارنهایت)دما (درجه سانتیگراد)ناحیهتغذیه۵۸۰۳۰۴ناحیه میانی۶۲۰۳۲۷ناحیه جلو۶۵۰۳۴۳ناحیه نازل۷۰۰۳۷۱ دمای قالب باید در محدوده ۳۲۵ باشد درجه فارنهایت تا ۴۲۵ درجه فارنهایت (۱۶۳ درجه سانتیگراد تا ۲۱۸ درجه سانتی گراد). عنوان‌های کاربردی دیگر درجه حرارت بالا و مقاومت شیمیایی پلی آمید-ایمیدها آنها را در اصل برای جداسازی گازهای مبتنی بر غشاء مناسب می‌کند. جداسازی آلاینده‌هایی مانند CO 2، H 2 S و سایر ناخالصی‌ها از چاه‌های گاز طبیعی یک فرایند صنعتی مهم است. مولکول‌های H2S بسیار قطبی و CO2 قابل قطبش می‌توانند به شدت با غشاهای پلیمری برهمکنش داشته باشند و به دلیل سطوح بالای ناخالصی‌ها باعث تورم و شوند. پلی آمید-ایمیدها به دلیل برهمکنش‌های بین مولکولی قوی ناشی از توابع پلی آمید و همچنین توانایی زنجیره‌های پلیمری برای پیوند هیدروژنی با یکدیگر در نتیجه پیوند آمیدی، می‌توانند در برابر پلاستیک شدن مقاومت کنند. | ## جمع‌بندی | اگرچه در حال حاضر در جداسازی صنعتی عمده استفاده نمی‌شود، اما پلی آمید-ایمیدها را می‌توان برای این نوع فرایندها که در آن پایداری شیمیایی و مکانیکی مورد نیاز است استفاده کرد.